Новые технологии в текстильной промышленности

Вестник ДГТУ. Технические науки. №13, 2007 УДК: 667.027

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Н.А. Шагина

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала

В настоящее время уделяется огромное внимание требованиям экологичности потребляемых человеком продуктов и повседневной одежды. За прошедшее десятилетие в мире развернулось направление "organic agriculture" - производство экологически чистой, "биосертифицированной" продукции для человека. Актуальность проблемы выпуска безопасной и экологически безупречной продукции подчеркивается в федеральном законе РФ "О техническом регулировании". Важность исследований в данной области, недостаточное количество экспериментальных данных, отсутствие общепринятых методов оценки безопасности отмечается рядом авторов [ 1 ].

Окрашенность волокна, как показывает практика, тесно связана с высокими эстетическими, гигиеническими и экологическими свойствами текстильной продукции. В этой связи исследования по применению растительных красителей для природных волокон занимают все больше ниш в научных поисках ученых многих стран, в том числе и России.

Поэтому задачей нашего исследования является возродить методику растительного крашения как более экологически чистой технологии. Как правило, красящие свойством обладают такие вещества как ализарин, кемферол, кверцетин, фезитин, эмодин и др. [2].

Цвета и оттенки растительных волокон, окрашенных природными красителями и сопутствующих им растительных таннидов, изменяются в зависимости от протравы и среды крашения [3]. Экстрактами таких растений как, девясил, полынь горькая, спорыш были окрашены образцы шерстяной ткани с целью получения окраски и проверке от разрушения молью. Технология крашения шерстяной ткани растительными красителями приведена в таблице 1.

Таблица 1

Режим крашения чистошерстяной ткани растительными красителями._

Компоненты красящего Среда Количество реагентов Получаемый отте-

раствора крашения на 2 г образца нок

1 2 3 4

Отвар травы и корней девясила 100 мл

А1С1з кислая 1 г. насыщенный синий

Уксусная кислота (СН3СООН) 1,5 мл

Вестник ДГТУ. Технические науки. №13, 2007 А-

1 2 3 4

Отвар полыни 100 мл

Уксусная кислота (СН3СООН) кислая 1,5 мл терракотовый

Хромпик 1 г

Отвар травы птичьего горца 120 мл.

Хромпик кислая 1 г. светло-коричневый

Уксусная кислота (СН3СООН) 1,5 мл.

Отвар травы птичьего горца 120 мл.

Алюминиевые квасцы кислая 1 г. желтый

Уксусная кислота (СН3СООН) 1,5 мл.

Отвар травы птичьего горца 120 мл.

СиБ04 кислая 1 г. салатовый

Уксусная кислота (СН3СООН) 1,5 мл.

Как видно из таблицы, окрашивая растительными красителями чистошерстяную ткань, получили разнообразность окраски и оттенков. Это зависит, прежде всего, от набора красящих веществ в том или ином растении и от подбора протравы во время крашения.

Помимо полученной цветовой гаммы, образцы проверяли на действие к разрушению молью [4]. Результаты испытания проверяли визуально. В процессе исследования было выяснено, что чистошерстяная ткань значительно быстрее и сильнее разрушается ферментами моли, чем ткань, окрашенная растительными красителями. Более 50 % неокрашенной ткани было разрушено ферментами моли. Ткань, которая была окрашена растительными флавоноидами была повреждена в меньшей степени - 30 %. Это связано с растительными флавоноидами.

Функции флавоноидов в растениях мало изучены. Предполагается, что благодаря способности поглощать ультрафиолетовое излучение (330-350 нм) и часть видимых лучей (520-560 нм) флавоноиды защищают белковые ткани от избыточной радиации. Входя в состав экстрактивных веществ древесины, флавоноиды способны придавать ей особую прочность и устойчивость к поражениям патогенными грибами [5].

Библиографический список:

1. Илларионова К.В., Влияние биоповреждений на структуру и свойства природу и свойства природноокрашенного волокна новых селекционных линий хлопчатника: автореф. ... канд. техн. наук / К.В. Илларионова. - ГОУ ВПО СПбТЭИ, 2007. - 16 с.

2. Шведенко Н.А. (Шагина Н.А.), Гаджиева А.М., Демирова А.Ф. Додубливание шубной овчины растительными таннидами. // Кожевенно-обувная промышленность.- 2006.-

№ 5. С. 38-39.

3. Азимова Ф.Ш. Разработка технологии колорирования ковровых текстильных материалов красителями растительного происхождения. М.: РосЗИТЛП, 2006.

4. Запрометов М.Н. Фенольные соединения: распространение, метаболизм и функции в растениях. - M.: «Наука», 1993.